— 210 — 



triangolo rappresenta un miscuglio quaternario di cui è facile determinare 

 la composizione con le solite regole che valgono per i sistemi ternari. 



Nel triangolo C'B'R' si notano diverse linee e punti singolari: le linee 

 tfm',q'm r y H!m' che sono le intersezioni con le superficie di separazione 

 secondaria, il punto m! di incontro della 00, di separazione terziaria col 

 piano di sezione, le linee *'Q\ m! Q\ u'Q' di intersezione con le superficie 

 coniche, e il punto 0/ che è il punto d'incontro della congiungente A con 

 0 con il piano di sezione. 



Note queste linee e questi punti singolari per un certo numero di se- 

 zioni è risolto il problema di stabilire il diagramma del sistema quaternario. 



Procediamo perciò all'esame di sistemi come C'B'R' a mezzo di sezioni, 

 ad es. come R'S'. Per ragioni di spazio non possiamo qui descrivere l'aspetto 

 che assumono queste sezioni e il diagramma nello spazio del sistema C'B'R' 

 con le complicate superficie di separazione secondaria e terziaria; ci limitiamo 

 perciò ad accennare come è possibile, a mezzo di sezioni del tipo di R'S', 

 descrivere le curve H' m' , p' m' , q' to' , to' Q r , t'Q' , u' Q' del nostro triangolo' 

 sezione, e da queste ricavare tutto quel che ci interessa conoscere del sistema 

 quaternario. 



Per disegnare la linea E'm' basta determinare due sezioni passanti per 

 R' — p. es. R' S' , R' V —, tirare rispettivamente per B' e C rette che 

 passino per punti dei segmenti S'/' eV'/i quali rappresentino miscugli 

 mizianti la separazione secondaria alla stessa temperatura, e trovare le in- 

 tersezioni delle rette corrispondenti per venire senz'altro a descrivere la 

 curva H'to', perchè queste intersezioni sono precisamente punti della curva 

 stessa. Le rette per f e g' - punti individuanti miscugli che non presen- 

 tano separazione secondaria e che corrispondono perciò a un minimo sulle 

 relative curve di cristallizzazione delle sezioni R'S' ed R'V — individuano 

 il punto to'. 



Per tracciare la curva w'Q' si congiungono con rette uscenti rispetti- 

 vamente da B' e C quei punti dei segmenti f'ti e g' k' che rappresentano mi- 

 scugli inizianti la separazione terziaria alla stessa temperatura. Le interse- 

 zioni delle rette corrispondenti si trovano sulla curva che si vuol tracciare. 

 I miscugli rappresentati dai punti ti e k' determinano il miscuglio rappre- 

 sentato dal punto Q'. ti e k' non presentano separazione terziaria e cor- 

 rispondono quindi a un minimo sulle relative curve di cristallizzazione delle 

 sezioni R'S' e R'V. 



Analogamente si possono descrivere le curve QY e QV. 



Sperimentando sempre con la stessa quantità in peso dei diversi miscugli, 

 le quantità di eutettico a cui essi dànno origine variano linearmente in ogni 

 direzione che parte da Q e si porta verso i lati del triangolo C'B'R'. Perciò 

 i tempi di arresto eutettico, portati come ordinate sui punti che rappresen- 

 tano i miscugli, vengono a costituire una piramide triangolare di cui il ver- 



